176 



G. J. MULDER. LA CHIMIE DES HUILES 



se combinent, comme l'oxyde de plomb , avec les acides palmi- 

 tique, myristique et élaïque. 



En tout cas, les autres oxydes sont beaucoup moins propres 

 à fixer ces acides que l'oxyde de plomb. Aussi, l'auteur établit-il 

 comme conditions indispensables pour obtenir une peinture de 

 bonne qualité: 1°. l'emploi d'huile de lin bouillie, bien préparée 

 et renfermant 2 — 3 p. c. d'oxyde de plomb; 2°. l'addition d'une 

 quantité de céruse, d'oxyde de plomb ou de minium (le minimum 

 devra être fixé par expérience) suffisante pour saponifier les acides. 

 Aucun des mélanges tant vantés dans ces dernières années et 

 vendus comme des secrets, aucun des innombrables siccatifs pro- 

 posés , ne peut fournir une peinture de première qualité si les deux 

 conditions précédentes ne sont observées. Si elles le sont, tous ces 

 mélanges, toute la portion des oxydes de plomb qu'on ajoute pour 

 donner à la couleur la propriété de couvrir, peuvent être rem- 

 placés , dans beaucoup d'usages ordinaires , par des substances sans 

 valeur: il suffit que ce soient des matières indifférentes, assez 

 dures, bien pulvérisées, et incorporées en quantité aussi grande 

 que possible sans que la peinture perde la propriété de bien s'étendre 

 sous le pinceau. L'auteur a essayé le minium de fer d'Auderghem 

 et des poudres de tuiles rouges, de briques bleues, de fer limo- 

 neux, d'hématite, de minerai de fer magnétique ; de toutes ces sub- 

 stances il a obtenu des résultats qui paraissent très satisfaisants. 



Analyse de quelques matières employées dans la peinture ordinaire. 

 Parmi ces matières, celle qui a fait le plus de bruit dans ces 

 derniers temps est le minium de fer d'Auderghem. L'auteur en a 

 analysé trois échantillons, dont l'un a portait la marque authen- 

 tique de la fabrique d'Auderghem, tandis que c était une contre- 

 façon. La dessiccation à 150° fit perdre 0,7 p. c. d'eau à a et 

 1,8 à 6; c renfermait un peu d'acide sulfurique: 



c. 



Oxyde rouge de fer. , . 6^6 efe M 2 0 3 etVe 2 0 3 '. mI*"^ da * s H CL 



Acide silicique 29,0 29,2 Fe 2 0 3 74,0 j 



Alumine 1,4 1,6 Al 2 0 3 3,l>Soluble dans H Cl. 



Eau 2,4) 



